## DINAMIKA TEKNIK SIPIL
MAJALAH ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 16, Nomor 2, Desember 2023, Halaman 61-67 p-ISSN: 1411-8904, e-ISSN: 2828-2876 Tersedia online di https://journals.ums.ac.id/index.php/DTS/index

## STUDI AWAL PEMANFAATAN LIMBAH BANGUNAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI BENTONITE MENTAH
Dialina Putri 1* , Vina Rosalina Rahma 2 , Muhammad Fariz Cahoyo 3 , Agus Wahyu Sejati 4 , Gayuh Aji Prasetyaningtiyas 5 1,2,3,4,5 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta, Indonesia, Kode Pos 57102
* Email: d100190270@student.ums.ac.id Diajukan: 07/11/2023 Direvisi: 05/12/202 Diterima: 22/12/2023

## Abstrak
Pengeboran tanah untuk pekerjaan fondasi pada tanah berpasir menyebabkan sebagian dinding bor runtuh sehingga membutuhkan perekat butiran seperti bentonite yang dapat mengembangkan diri. Disisi  lain,  bentonite  diperoleh  melalui  proses  penambangan  yang  berdampak  negatif  terhadap lingkungan. Pembuangan limbah bentonite harus melalui proses netralisis zat berbahaya (Fe, 3,8% dan  NaHCO 3 ,  12%)  agar  tidak  merusak  lingkungan.  Kegiatan  filterisasi  berpotensi  mengakibatkan keterlambatan  proyek  dan  pembengkakan  biaya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan alternatif  pengganti  bentonite.  Limbah  bata  merah  dan  plesteran  memiliki  potensi  untuk menggantikannya jika digunakan dalam gradasi yang halus ( ≤ 0,075 mm). Gradasi halus pada kedua limbah  sangat  berkaitan  dengan  kemamapuan  untuk  mengembang.  Limbah  bangunan  tersebut dihancurkan menjadi serbuk kemudian dibuat larutan dengan beberapa percobaan komposisi antara air,  bata  merah,  plesteran,  dan  NaHCO 3 dalam  jumlah  yang  kecil  (1%-8%).  Kemudian  larutan diaplikasikan pada sampel tanah kecil dari lubang bor yang mengalami keguguran di lapangan dan diuji  swelling  satu  arah.  Pengamatan  secara  mikroskop  dengan  menggunakan  SEM  (Scanning Electron  Microscope)  diperlukan  untuk  melihat  kandungan  larutan  tersebut.  Hasil  penelitian laboratorium menunjukkan adanya peningkatan swelling seiring dengan penambahan NaHCO 3 serta kemiripan kandungan larutan limbah dengan bentonite. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi dunia industri terutama hal yang berkaitan dengan ecogreen dalam hal pengeboran baik fondasi maupun pengeboran dalam tanah lainnya.
Kata kunci : Bentonite, Limbah Bangunan, NaHCO 3 , Swelling

## Abstract
The  collapse  due  to  the  foundation  drilling  in  sand  soil,  requires  material  that  swell  highly  such as bentonite.  On  the  other  hand,  bentonite  is  obtained  through  a  mining  process.  Bentonite  waste disposal  must  be  neutralized  to  reduce  poisonous  substances  (Fe,  3.8%  and  Na 2 CO 3 ,  12%).  This activity potentially delay and causes financial loss to a construction project.This study aims to obtain alternatives  of  bentonite  material.  Red  brick  and  stucco  waste  have  potency  to  replace  bentonite using  fine  gradation  ( ≤ 0.075  mm).  The  fine  gradation  has  high  pores  swelling  potency.  The construction wasted material grinding by Los Angeless device to be fine gradation, to make a mixture consist  of  water,  red  brick,  stucco,  and  NaHCO 3 (1%-8%).  It  was  applied  to  a  mini  sample  soil  for consolidation test (one direction test) and microscopic monitoring (two direction test).  Microscopic observation  using  SEM  (Scanning  Electron  Microscope)  was  carried  out  to  see  the  chemical component  of  the  solvent.  The  results  show  an  increase  in  swelling  and  solidity  along  with  the addition of NaHCO 3 . This research is necessery for the industrial foundation drilling construction.
Keywords : Bentonite, Construction Waste,  NaHCO 3 , Swelling

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan bentonite terus  meningkat  di dunia  konstruksi  khususnya  pada  pekerjaan pengeboran  dinding  fondasi.  Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan penambangan bentonite yang  dilakukan  di berbagai  daerah  di  Indonesia  seperti  Riau, Pacitan,  Ponorogo,  Trenggalek,  Blitar,  dan daerah-daerah  lain  di  Jawa  Barat  (Ambarsari dan
Herusantoso,
2018).
Namun,
Penambangan bentonite yang  dilakukan secara  berkelanjutan  dapat  mengakibatkan degradasi  kesuburan  pada  tanah  dan kerusakan  pada    lingkungan  (Abusama, Usman  dan  Zaenal,  2020).  Untuk  mengatasi hal  tersebut,  dibutuhkan  material  pengganti yang menyerupai bentonite .
Di sisi lain, bentonite perlu melalui proses aktivasi  (Muhammad  dan  Siddiqua,  2022) dengan  penambahan  bahan  kimia  Na 2 CO 3 sebesar  >12  %  agar  dapat  mengembang. Namun, hal tersebut dapat meningkatkan pH tanah ( 8.9 - 9.5 ) sehingga melebihi pH netral tanah  (6.5)  (McLay,  Rajan  dan  Liu,  2000). Bentonite juga  mengandung  unsur  besi  (Fe) yang  bersifat  karsinogenik.  Oleh  karena  itu, limbah bentonite dari  sisa  penggunaan  perlu dinetralisir sebelum dibuang (Siti, 2023). Akan tetapi, proses netralisir membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan
pada
pelaksanaan  proyek  dan  pembengkakan biaya.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi potensi  zat  berbahaya  pada bentonite , dilakukan  inovasi  penggantian  zat  aktivasi dari  Na 2 CO 3 menjadi  NaHCO 3 dengan  kadar Fe  yang  sangat  kecil  (Rahman,  Supriyadi  dan Mulyawan, 2022).
Dalam  penelitian  ini  dipilih  limbah bangunan  sebagai  pengganti bentonite.
Pemilihan  limbah  bangunan  dikarenakan adanya  kandungan  yang  sama  seperti bentonite yakni montmorillonite. Kandungan tersebut mengakibatkan pengembangan pada  material  dengan  butiran  yang  halus menyerupai  serbuk.  Limbah  bangunan  juga dipilih untuk mengurangi potensi karsinogenik  apabila  berdampingan  dengan manusia.  Larutan  serbuk  limbah  bangunan dengan  penambahan  NaHCO 3 akan  diuji
laboratorium untuk mengetahui pengembangan partikel baik secara satu arah (Uji  Konsolidasi  satu  arah)  dan  dua  arah (Pengamatan  Mikroskop).  Hasil  tersebut, akan  divalidasi  dengan  Uji Scanning  Electron Microscope (SEM) .
Riset mengenai bentonite dan limbah bangunan  telah  dilakukan  sebelumnya. Namun,  mayoritas  riset  mengenai bentonite fokus  pada filler campuran  aspal  dan  beton (Ahmad dkk. ,  2022),  stabilisasi  tanah    dasar (Wandana  dan  Amalia,  2022)  dan  alternatif campuran  beton  (Permatasari,  Kartini  dan Sumaidi, 2020). Oleh karena itu, pemanfaatan limbah  bangunan  sebagai  bahan  stabilisasi tanah berpasir termasuk hal yang baru.

## 2. METODOLOGI
2.1 Pengujian Properties Material
Limbah bangunan diambil di lingkungan sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian
dilakukan  pemisahan  antara  limbah  bata merah  dan  limbah  plesteran.  Pemisahan limbah  dibantu  dengan  alat  tatah  besi  dan palu.
Selanjutnya limbah dihancurkan dengan  mesin los  angeles dengan  beberapa kali percobaan kombinasi antara lama durasi, jumlah  bola  baja  dan  berat massa .
Pembersihan serbuk limbah dilakukan dengan merendam  serbuk  limbah  selama  24  jam, kemudian  serbuk  yang  terendap  diambil sebagai sampel uji. Serbuk limbah selanjutnya disaring  hingga  lolos  saringan  No.200  atau  ϕ ≤  0,07 5  mm,  dan  dilanjutkan  uji  sifat  fisis limbah bangunan.
Pengambilan  sampel  pada  tanah  yang mengalami  keguguran  pada  dinding  lubang bor  untuk  selanjutnya  di  Desa  Sambon, Kecamatan  Banyudono,  Kabupaten  Boyolali. Pengambilan  sampel  tanah  dilakukan  pada kedalaman  -1  m  menggunakan hand  auger dan    -1,5  m  menggunakan  mold  dan  ring ( undisturbed ).  Kemudian,  sampel  tanah dibungkus  dengan  rapat  menggunakan bantuan  perekat  agar  tidak  ada  ruang  untuk udara.  Kemudian  dilanjutkan  uji  sifat  fisis sampel tanah.

## 2.2 Pembuatan komposisi larutan
Pembuatan komposisi larutan
berdasarkan  aspek  kekentalan  larutan  dari angka  pori  (Persamaan  1)  (Hardiyatmo, 2003)  dan  batas  Atterberg  (ASTM  D4318, 2005) (Persamaan 2 dan 3)(Wetzel, 1990).
(1)
(2)

## (3)
Komposisi  yang  telah  jadi  kemudian  dibuat, yakni  dengan  memanaskan  air  hingga  suhu 100 o C.  Setelah  itu  NaHCO 3 dan  air berdasarkan komposisi yang  dipilih  dicampur dengan  menggunakan mixer diatas  air  yg sudah  dipanaskan  tadi  selama  ±4  menit hingga suhu larutan NaHCO 3 mencapai 45-65 o C (Magzoub dkk. , 2020). Selanjutnya, serbuk limbah bata merah dan plesteran dimasukkan kedalam  larutan  NaHCO 3 tadi  dan  di  campur menggunakan mixer hingga  larutan  menjadi homogen.

## 2.3 Uji efisiensi larutan
Uji  ini  diperlukan  untuk  mengetahui kemampuan  larutan  dalam  mengisi  pori-pori tanah  berpasir.  Pengujian  dilakukan  dengan mengaplikasikan  larutan  ke  tanah  berpasir. Efisiensi  larutan  nantinya  dilihat  dari  hasil pengujian  berat  volume  basah  ( )  (ASTM C29/C29M, 2009) dan kadar air ( w ) (ASTM-D- 2216-98,  1998).  Hasil  tersebut  digunakan untuk  membuktikan  bahwa  yang  masuk  ke dalam partikel tanah berpasir tidak hanya air, melainkan serbuk limbah dari larutan pun ikut masuk ke dalam partikel tanah.
2.4 Pengujian swelling
Pengujian swelling dilakukan  dengan  uji konsolidasi untuk mengetahui pengembangan sampel uji pada satu arah. Uji konsolidasi satu arah  menggunakan  alat  konsolidometer (ASTM-D-2435,
2016) dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil, Universitas Muhammdiyah  Surakarta.  Uji  konsolidasi kedua  untuk  mengetahui swelling pada  dua arah  (ukuran  mikro)  dengan  mikroskop  di Laboratorium  Teknik  Mesin,  Universitas Muhammdiyah Surakarta.

## 2.5 Uji SEM
Pengujian  selanjutnya  yaitu  Uji  SEM ( Scanning Electron Microscope ) untuk mengamati swelling dua  arah  dalam  ukuran nanometer.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk mengetahui  kandungan  didalam  larutan serbuk limbah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Properties material
Hasil uji sifat fisis sampel tanah dan limbah bangunan  disajikan  pada  Tabel  4.1,  terlihat bahwa  dari  berat  jenis  ( Gs )  adalah  2,6 menunjukkan  bahwa  tanah  yang  diambil  di lapangan  adalah  tanah  berpasir  yang mengalami  keguguran  saat  pengeboran fondasi.  Hal  tersebut  didukung  dengan rendahnya  batas  cair  (LL)  dan  batas  plastis (PL). Meskipun tanah diambil tidak pada titik yang  mengalami  keguguran  saat  pengeboran tanah.  Disisi  lain,  plesteran  dan  bata  merah juga  memiliki Gs >  2,4  yang  menunjukkan adanya kemiripan satu sama lain.

## 3.2 Komposisi larutan
Serbuk  limbah  yang  akan  dibuat komposisi  larutan  harus  memenuhi  40% butiran  halus  yaitu ≤ 0,075  mm  (Magzoub dkk. ,  2020).  Dengan  formula  penghancuran bata  merah  2,5  m  +  35t  +11n  dan  plesteran 2,5m  +  40t  +  11n  didapatkan  53%  butiran halus. Dimana m adalah massa limbah dalam sekali  penghancuran  (kg),  t  adalah  durasi sekali  penghancuran  dengan  mesin los angeles (menit),  dan  n  adalah  jumlah  bola baja didalam mesin los angeles (buah).
Untuk  menentukan  jumlah  air  awal dalam  komposisi  larutan,  terlebih  dahulu dihitung angka pori (1,046) dengan Persamaan 1 selanjutnya  angka pori  tersebut dikalikan dengan 0,7 dengan mempertimbangkan kekentalan larutan. Oleh karena  itu,  didapatkan  penambahan  air optimum  larutan  17,5  mL  dari  25  mL. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kekentalan laurtan, dibuat variasi
penambahan  air  dan  berat  total  larutan sebesar  55%,  65%,  dan  70%  dan  50gram, 100gram  masing-masing  dari  berat  total larutan.
Berdasarkan  hasil  uji  batas  Atterberg, didapatkan  luas  permukaan  (Persamaan  3) bata  merah  lebih  besar  dari  plesteran sehingga  digunakan  perbandingan  antara bata  merah  dan  plester  sebesar  2:1. Perbandingan yang telah diperoleh kemudian
dijadikan  acuan  untuk  menghitung  jumlah komposisi  bata  merah  dan  plester.  Untuk lebih  detail,  komposisi  larutan  ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel1. Hasil uji fisis material limbah dan tanah
Jenis Pengujian Tanah Lapangan Bata Merah Plesteran 25,51 2,308 3,518 2,609 2,447 2,638 LL 29,59 35,73 24,81 PL 26,67 29,52 27,03 ASTM D4138, 2005 Standar Pengujian ASTM-D-2216-98 ASTM D854, 2000 ASTM D4138, 2005 (%) Tabel 2. Komposisi larutan Nama Berat Larutan % Jumlah (mL) % Jumlah (gr) Rasio Jumlah (gr) Rasio Jumlah (gr) Total Larutan A 70 17,5 1,0 0,50 2 21,33 1 10,67 50 gr Larutan B 70 17,5 1,5 0,75 2 21,17 1 10,58 50 gr Larutan C 70 17,5 2,0 1,00 2 21 1 10,5 50 gr Air NaHCO 3 Bata Merah Plesteran 3.3 Efisiensi larutan dalam mengisi pori- pori pasir
Efisiensi  larutan  salah  satunya  diukur  dari seberapa banyak serbuk limbah mengisi pori- pori  pasir  dibandingkan  dengan  air  yang masuk.  Hal  tersebut  diketahui  dengan  cara membandingkan  berat  volume  ( dengan penambahan  air  pada  sampel  setelah  diberi larutan  limbah  yang  diwakili  oleh  kadar  air sampel  ( w ).  Gambar  1  menunjukkan  bahwa berat  volume  lebih  besar  daripada  kadar airnya.    Artinya,  banyak  butiran  yang  masuk dibandingkan air yaitu 7 kali lebih besar, maka butiran  tersebut  mengalami swelling bukan hanya swelling karena penambahan air.
0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300 0,310 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% K a d a r a ir B e ra t is i v o lu m e Persentase NaHCO 3 Kadar air Berat isi volume
Gambar 1. Grafik perbandingan berat volume ( ϒ b ) dan kadar air ( w )
3.4 Hasil uji swelling
1. Hasil uji swelling satu arah didapatkan dari pengujian  konsolidasi  pada  Gambar  3.2. Dari  Gambar  3.2  terlihat  bahwa  tanah mengalami peningkatan ukuran pengembangan partikel yang diilustrasikan dengan  peningkatan  indeks swelling (NaHCO 3 2%)  sebesar  6  kali  lipat  dari kondisi  awal  (0,0018)  jika  dibandingkan dengan  kondisi  akhir  (0,014).  Selain  itu, berdasarkan  perbandingan  antara  luas butiran  yang  mengalami  pengembangan ( swelling )  dan  tidak  mengalami swelling didapatkan hasil yang mendekati bentonite mentah  berdasarkan  Magzoub  (2020) sebesar  90,7%.  Hasil  tersebut  sangat memuaskan  untuk  tingkat  studi  awal (Gambar.3). Pada Magzoub (2020)
pengembangan  partikel  dengan  NaHCO 3 2%  mencapai  40,7%  sedangkan  pada penelitian  ini  mencapai  40%  (NaHCO 3 2%, w 70%) (Gambar 3) dan hanya berbeda 7% dibandingkan  dengan bentonite mentah yang  diberi treatment khusus  dan diaktivasi dengan NaHCO 3.
0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% e 0 In d e k s sw e ll in g Persentase NaHCO 3 indeks swelling e0
Gambar 2. Grafik perbandingan antara angka pori yang mengalami swelling (e swelling ) dan angka pori awal (e 0 ) y = 604.41x 2 + 4.0172x + 0.0777 0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 -0.05% 0.45% 0.95% 1.45% 1.95% A sw e ll li n g /A 0 Persentase NaHCO 3
Gambar 3. Grafik hubungan perbandingan luas permukaan swelling tanah asli (0%
NaHCO 3 ) dan tanah dengan larutan (2% NaHCO 3 )
Swelling dua  arah  diukur  dengan membandingkan  ukuran  tanah  asli  dari lapangan  dengan  tanah  yang  telah  dilumuri larutan.    Gambar  4.4a  menunjukkan  bahwa rata-rata  ukuran  minimum  partikel  tanah sampel sebelum diberi larutan serbuk limbah sebesar 1 µm atau 0,001 mm.
Selanjutnya, hasil pengamatan mikroskop pada  sampel  tanah  yang  diberikan  larutan
serbuk  limbah  (1%  NaHCO 3 )  (Gambar  4b) menunjukkan  rata-rata  minimum  ukuran partikel  tanah  sampel  meningkat  menjadi  3 µm.  Penambahan  larutan  yang  diaplikasikan ke  sampel  tanah  tersebut  dapat  memberikan peningkatan nilai swelling butiran. Untuk area A  (Gambar  4b),  area  tersebut  merupakan area  yang  belum  basah  sempurna  sehingga tidak  seragam  dengan  yang  lain  butirannya. Hasil  pengujian swelling dua  arah  ini  dapat mendukung  hasil  uji swelling satu  arah  (uji konsolidasi).
Gambar 4. (a) Ukuran partikel sampel sebelum diberi larutan serbuk limbah. (b) setelah diberi larutan serbuk limbah mengembang menjadi 3x lipat (dengan perbesaran gambar 300x)
Gambar   5 (a) Hasil SEM butiran bentonite mentah (Ruskandi, Siswanto dan Widodo, 2020),  (b) butiran bata merah
3.5 SEM ( Scanning Electron Microscope )
Berdasarkan  hasil  SEM,  diperoleh kandungan  unsur  dalam  material  limbah bangunan.  Pada  material  limbah  bangunan terdapat  kandungan  Silika  (Si)  sebesar  23,8% dalam  plesteran  dan  29,5%  dalam  bata merah.  Kandungan  Silika  (Si)  ini  berfungsi sebagai  perekat  atau  pengikat  pada  butiran tanah.  Selain  itu,  diketahui  kandungan Magnesium  (Mg)  dalam  plesteran  dan  bata merah berturut-turut sebesar 1,3% dan 1,2%.
Hasil tersebut sesuai dengan
kandungan dalam bentonite mentah. Magnesium  berfungsi  untuk  membantu proses  penyerapan  partikel  serbuk  limbah kedalam pori-pori pasir. Gambar 6 menunjukkan  kemiripan  soliditas  pada  satu partikel  bentonite  (Gambar  5a)  dan  bata merah (5b). Jika diperhatikan lebih jauh pada satu  partikel  tersebut  tidak  ada  partikel- partikel kecil yang menempel. Sedangkan dari segi  ukuran,  satu  partikel  limbah  berukuran
(a) (b) A
rata-rata  19 mirip  dengan  ukuran bentonite mentah (±17
)(lihat Gambar 5).
Apabila  ditinjau  dari  kandungan  unsur, terlihat  adanya  penurunan  kadar  Fe  yang bersifat karsinogenik pada partikel larutan jika dibandingkan  dengan  kondisi  awal  (partikel bentonite,  bata  merah,  dan  plesteran).  Disisi lain,  kandungan  oksigen  (O2)  pada  larutan mengalami  peningkatan  yang  menandakan terjadi penambahan pori untuk mengembang (swelling).

## 4. KESIMPULAN
Pemanfaatan  limbah  bangunan  sebagai stabilisasi  konstruksi  fondasi  tanah  berpasir telah  di  analisis  dengan  baik.  Berdasarkan serangkaian  uji  yang  telah  dilakukan,  dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut,
1. Peningkatan swelling satu arah tervalidasi  dengan  peningkatan  indeks swelling dan  peningkatan swelling dua arah.    Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  peningkatan  indeks swelling sebesar  6  kali  lipat  dari  kondisi  awal. Sedangkan  pada  swelling  dua  arah, butiran  membesar  ±3  kali  lipat  dari kondisi  semula.  Selain  itu,  validasi  lain yaitu dari luas permukaan yang mengalami swelling dan  yang  tidak
swelling hanya berbeda 7%
dibandingkan dengan bentonite mentah.
2. Berdasarkan  hasil  uji  SEM  terdapat peningkatan kandungan kimia Si sebesar
2x  lipat  pada  larutan  serbuk  limbah akibat penambahan NaHCO 3
dibandingkan dengan bentonite mentah.
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya peningkatan  soliditas  serbuk  limbah bangunan  dibanding bentonite mentah.
Sedangkan  untuk  kandungan  yang bersifat  karsinogenik  (Fe)  mengalami penurunan sebesar 58%.
3. Hasil  uji  perbandingan  antara  berat volume ( dan kadar air menunjukkan adanya  efisiensi  penyerapan  butiran serbuk limbah oleh pori-pori tanah pasir. Hal  tersebut  menghasilkan  nilai  berat
volume  ( yang  lebih  besar  6x  lipat dari kadar air (NaHCO 3 1,5%, w 70%).
4. Komposisi  kadar  air  55%  pada  serbuk limbah  memiliki  kualitas  paling  baik  dari hasil  pengujian SEM .  Di  sisi  lain, perbandingan antara bata merah dengan plester  (2:1)  dapat  menurunkan  unsur kimia  bersifat  karsinogenik  (Fe).  Maka komposisi diatas dianggap dapat menggantikan peran bentonite terutama bentonite mentah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abusama,  Z.,  Usman,  D.N.  dan  Zaenal,  Z. (2020). Kajian Teknis Reklamasi Lahan Bekas  Penambangan  Bentonit  di  PT Sariak  Minera  Utami  Desa  Jampang
Tengah, Kabupaten Sukabumi Provinsi  Jawa  Barat.  Prosiding  Teknik Pertambangan, hal. 344 – 355.
Ahmad, J. dkk. (2022). Partial Substitution of
Binding  Material  by  Bentonite  Clay (BC) in Concrete: A Review. Buildings,
12(5), hal. 634.
Ambarsari, E.W. dan Herusantoso, K. (2018).
Analisa  Penentuan  Layak  Tambang Bentonit Provinsi Jawa Timur Dengan ANP.
ASTM-D-2216-98.  (1998).  Standard  Test Method for Laboratory
Determination  of  Water  (Moisture) Content  of  Soil  and  Rock  by  Mass. ASTM  International,  552(January), hal. 1 – 5.
ASTM-D-2435.  (2016).  Standard  Method  of
Test For One-Dimensional Consolidation  Properties  of  Soils. American Association of State Highway and Transportation Officials, hal. 1 – 21.
ASTM  C29/C29M.  (2009).  Astm  C29/C29M- 07.  Standard  Test  Method  For  Bulk Density ( “ Unit Weight ”’ ) and Voids in Aggregate [Preprint].
ASTM  D4318.  (2005).  Standard  Test Methods  for  Liquid  Limit,  Plastic Limit,  and  Plasticity  Index  of  Soils. Report,  04(March  2010),  hal.  1 – 14.
Tersedia pada:
http://scholar.google.com/scholar?hl =en&btnG=Search&q=intitle:Standar d+Test+Methods+for+Liquid+Limit+,+ Plastic+Limit+,+and+Plasticity+Index+ of+Soils#1.
Hardiyatmo, H.C. (2003). Mekanika tanah II.
Magzoub, M.I. dkk. (2020). An Investigation of  the  Swelling  Kinetics  of  Bentonite Systems  Using  Particle  Size  Analysis. Journal  of  Dispersion  Science  and Technology,  41(6),  hal.  817 – 827. Tersedia pada: https://doi.org/10.1080/01932691.20 19.1612758.
McLay,  C.D.A.,  Rajan,  S.S.S.  dan  Liu,  Q. (2000).  Agronomic  Effectiveness  of Partially  Acidulated  Phosphate  Rock Fertilizers  in  An  Allophanic  Soil  At Near-Neutral  pH.  Communications  in Soil Science and Plant Analysis, 31(3 –
4),  hal.  423 – 435.  Tersedia  pada:
https://doi.org/10.1080/0010362000
9370447.
Muhammad,  N.  dan  Siddiqua,  S.  (2022).
Calcium Bentonite VS Sodium Bentonite:  The  Potential  of  Calcium Bentonite For Soil Foundation. Materials  Today:  Proceedings,  48,
hal. 822 – 827.
Permatasari, P.S., Kartini, W. dan Sumaidi, S.
(2020).  Penggunaan  Limbah  Zeolite dan Bentonite pada Campuran Beton Ditinjau  Terhadap  Sifat  Mekanik
Beton.  KERN :  Jurnal  Ilmiah  Teknik
Sipil, 6(2), hal.  77 – 84.  Tersedia pada: https://doi.org/10.33005/kern.v6i2.3
5.
Rahman,  F.A.,  Supriyadi,  S.  dan  Mulyawan,
R.  (2022).  Pengaruh  Biochar  dan Bentonit-eraktivasi  Asam  terhadap Sifat  Kimia  Tanah  Lempung  Liat Berpasir Bangkalan. Jurnal Agroekotek, 14(1), hal. 80 – 92.
Ruskandi,  C.,  Siswanto,  A.  dan  Widodo,  R.
(2020). Karakterisasi Fisik dan Kimiawi Bentonite untuk Membedakan Natural Sodium
Bentonite  dengan  Sodium  Bentonite Hasil Aktivasi. Jurnal Polimesin, 18(1), hal. 53 – 60.
Siti, S. (2023). Sebaran Nilai Kapasitas Tukar Kation  (KTK)  dan  (Kemasaman  (pH) Tanah  Di  Tanah  Vertisol  Kecamatan Sakra  Kabupaten  Lombok  Timur.
Universitas Mataram.
Wandana,  A.  dan  Amalia,  N.  (2022). Stabilisasi  Tanah  Rawa  Dengan Bentonit  Untuk  Lapis  Pondasi  Tanah Dasar  (Subgrade).  Politeknik  Negeri Ujung Pandang.
Wetzel, A. (1990). Interrelationships Between Porosity and Other Geotechnical  Properties  of  Slowly Deposited, Fine-Grained Marine Surface  Sediments.  Marine  Geology, 92(1),  hal.  105 – 113.  Tersedia  pada: https://doi.org/https://doi.org/10.10 16/0025-3227(90)90029-J.